放射線塾

シルクロードを旅してきたガラス碗

阿部善也，中井

Abe Yoshinari

泉Nakai Izumi

1．古代ガラスの起源推定法

2．X 線を使って文化財を測る

ガラスは今から 4,000 年以上前に西アジアで化学組成を分析するには様々な方法があり発明され，かつては宝石と並ぶ高級品でした。

ますが，筆者らは古代ガラスの研究に“蛍光また，古代にはガラスを生産できる地域が限らX 線分析法”を利用しています 4）。蛍光 X 線分れていたため，交易品として重宝されました。

析法では，試料に X 線を照射し，発生した蛍我が国からも，かつて地中海沿岸に栄えたロー光 X 線を検出します。発生した蛍光 X 線のエマ帝国（紀元前 1〜後 4 世紀）や，現在のイラネルギー（波長）は元素の種類によって固有のン・イラクを中心に繁栄したペルシャ帝国（サー値となるので，検出された蛍光 X 線のエネル

サーン朝：3〜7 世紀）など，はるか遠い西方ギーを調べれば，試料にどんな元素が含まれる地域で作られたものとよく似たガラス製品が出のか分かります。さらに，蛍光 X 線の発生量土しており，それらはシルクロードを通じた東は各元素の存在量に比例するので，検出された西交易によって，中国や韓国を経て日本へとも蛍光 X 線の強度から各元素の濃度を計算できたらされたものと考えられています

1─3）。

ます。古代ガラスは貴重な文化財ですから，試古代ガラスがどこで作られたものなのか，そ料の破壊を伴う分析法は適しません。蛍光 Xの起源（製造地）を推定する方法として，目に線分析では試料を破壊することなく，X 線を照見える形状などの型式的特徴を比べる方法が一射するだけで化学組成を分析できるため，文化般的です。しかしながら，異なる地域で似た形財の分析に非常に有効です。

状のガラスが作られることもあり，またビーズ

もう 1 つ，蛍光 X 線分析法の重要な特長と製品などは型式的特徴では起源を推定できないして，装置の小型化が可能という点が挙げられ場合もあります。そこで近年では，古代ガラスます。近年では片手でも扱えるようなハンドガを化学分析し，目に見えない様々な情報を引きン型の蛍光 X 線分析装置も販売されています。

出して起源推定に用いるという方法が行われる可搬型の装置を用いることで，発掘されたばかようになりました。特に古代ガラスに含まれるりの遺物を考古遺跡現地ですぐ分析したり，外元素の情報（化学組成）は，使用された原料のへの持出が禁止されている貴重な文化財を博物種類や採取地の違いを反映することから，起源館内で分析することが可能となります。筆者ら

4，5）は文化財の“その場分析”に特化したポータブ推定に非常に有効です。

ル蛍光 X 線分析装置をメーカと共同で開発し，42

Isotope News2015 年 3 月号

No.731

国内外の考古遺跡や博物館へと持ち込んで，古代ガラスをはじめとする様々な文化財の研究に活用しています 4）。図 1 は，開発した装置を海外の博物館へと持ち込み，古代ガラスを分析している様子です。
3．奈良の古墳で見付かったガラス碗にいざわせんづか1963 年，奈良県にある新沢千塚古墳群の 126号墳（5 世紀後半）から，淡緑色の透明ガラス製の碗（図 2：口径約 8 cm，高さ約 7 cm）がかし出土しました 6）。新沢千塚古墳群は，奈良県橿図1

はら原市に位置する日本有数の大古墳群です。4 世開発したポータブル蛍光 X 線分析装置を用いた古代ガラスの分析風景（シリア，ダマスカス国立博物館にて）

紀末から 7 世紀にかけて造営された総数 600 基もの墳墓が密集した群集墳で，国の史跡に指定されています。この古墳が造られた当時，日本国内では原料からガラスを作り出す一次生産がまだ行われておらず，全てが大陸からの輸入品でした 3，4）。よって，このガラス碗もまた，海外で作られ日本へと輸入されたものであると考えられます 1─3）。このガラス碗のほかにも，橿原考古学研究所の調査によって，この 126 号墳からは大陸との繋がりを示す渡来品が多数出土し，それらは一括して重要文化財に指定され，現在では東京国立博物館が所蔵しています。ま図2

た，同館のホームページより，実物の画像を閲

新沢千塚古墳群 126 号墳より出土した円形切子ガラス括碗の図版（奈良県立橿原考古学研究所：「新沢千塚 126 号墳」6）より）覧することができます（http://webarchives.tnm.
jp/imgsearch/index）。
大陸から輸入されたとされるこのガラス碗，10％弱含み，現代でも容器類などに最も広く利果たしてどこで作られたものなのでしょうか。

用されているタイプのガラスです。古代のガラ化学組成を調べることで，その起源を推定する

スはその組成タイプによって作られていた地域ことができます。このガラス碗は割れた状態でが異なり，ソーダ石灰ガラス製の容器は西アジ出土しており，破片を接合した際に残った細かアや地中海沿岸などの西方地域で生産されていい余りを使用して，国立科学博物館で化学分析ました。よってこのガラス碗は，西方地域で作が行われました 7）。湿式分析（試料を酸などにられたものが，シルクロードを経て日本へと伝溶かして行う分析）によって，このガラス碗はえられたものであると考えられます。

“ソーダ石灰ガラス”に分類される組成を持つことが明らかとなりました。ソーダ石灰ガラス

4．ガラス碗はどこから？

は，約 70％のシリカ（SiO2）を主成分とし，シ当時の西方地域にはローマ帝国とペルシャ帝リカの融点を下げる融剤であるソーダ（Na2O）国という 2 つの大帝国が存在していました。件を 20％弱，安定性を高める石灰分（CaO）をのガラス碗は，どちらの地域で作られたものな

Isotope News2015 年 3 月号

No.73143

くびれわんのでしょうか。このガラス碗は“括碗”と呼ばきり これる形状で，胴部に円形の切子（カット）装飾が施されていていることから，“円形切子ガラス括碗”などと呼ばれます。中国や韓国からも類例が出土しています 3）。もともとはローマ帝国圏内で生産されていましたが，やがてローマからガラス生産技術の影響を受けたペルシャ帝国でも同様のガラス碗が作られるようになりました 3）。よって型式的特徴のみからでは，このガラス碗の具体的な起源を判断することができません。そこで本研究では，非破壊の蛍光 X

図3分析した新沢千塚古墳出土ガラス碗の破片

線分析によって，奈良の古墳で見付かったこのガラス碗がどこで作られたものなのか，化学組

地中海沿岸地域では，当初は植物灰を使用して成から解明を試みました。先述した国立科学博

いたものの，やがてエジプト北部にある涸れ谷物館による化学分析の残りが，現在も同館に保（降雨時のみ水が流れ，普段は水のない谷）でか8）だに管されています 。本研究では，5 mm 程度の採掘されたナトロンを使用してガラスを生産す小さな破片（図 3）をお借りして，図 1 に示しるようになりました。そのため，西アジアのペたポータブル蛍光 X 線分析装置を用いた非破ルシャ帝国で作られたガラスは融剤として植物壊の化学組成分析を行いました。

灰を，地中海沿岸のローマ帝国で作られたガラ
スはナトロンを用いていたという違いがありま

5．化学組成に基づく起源推定す。融剤の種類の違いは，化学組成に影響を及ローマ帝国とペルシャ帝国，両地域とも生産ぼします。今回ガラス碗から検出された Mg とされていたガラスの種類は同じソーダ石灰ガラ

K は，植物が生きていく上で不可欠な必須元素

スですが，使用されていた原料の種類や採取地です。ナトロンはソーダ以外の不純物をほとんが異なります。こうした原料の差が，製品であど含まないのに対し，植物灰には植物由来の元るガラスの化学組成に反映されるため，化学分素が多数混入します。つまり植物灰を用いたガ析により両地域のガラスを区別できます。

ラスには，Mg や K をはじめとする不純物が多分析の結果，このガラス碗はマグネシウムく含まれることになります。今回の分析結果（Mg）とカリウム（K）を多く含んでいることは，このガラス碗がローマ帝国ではなく，ペルが分かりました。この特徴は何を意味している

シャ帝国で作られたものである可能性を示してのでしょうか。古代の西方地域のガラス生産でいるのです。

は，融剤（アルカリ分）として“植物灰”としかしながら，この結果はあくまで融剤が植

5）“ナトロン”の 2 種類が利用されていました 。

物灰だったことを示すものであって，このガラ植物灰とは，アルカリ分を多く含む植物を燃やス碗がペルシャ帝国製だと判断するにはまだ不して得られる灰のことです。一方，ナトロンは十分です。そこで，実際にペルシャ帝国の遺跡炭酸ソーダ（Na2CO3・10H2O）を主成分とするから出土したガラス製品と，化学組成を比較鉱物です。約 4,000 年前にガラスの製法が発明してみましょう。ペルシャ帝国の首都“クテシされてから，メソポタミア地域を中心とした西フォン”は，現在のイラクの中央，古くより豊アジア地域では，伝統的に植物灰を融剤とするかな土壌で知られたメソポタミア地域に置かれガラス生産が行われていました。これに対してました。この首都からチグリス川を挟んだ対44

Isotope News2015 年 3 月号

No.731

岸に，“ヴェー・アルダシール”という都市がり出された特別な品だったのかもしれません。

ありました。ペルシャ帝国の初代君主であるアルダシール王の名を冠したこの王宮都市の遺跡

6．おわりにからは，多数のガラス製品が出土しています。

本研究の蛍光 X 線分析によって，奈良の古さらに近年，この遺跡から出土したガラス製品墳から出土したガラス碗が，今から 1,500 年以に対して，高感度な元素分析法である誘導結合上前にペルシャ帝国で作られ，数千 km に及ぶプラズマ質量分析法を用いた湿式分析が行わ

シルクロードの旅を経て，はるばる日本へともれ，その化学組成から 3 つのグループに分類でたらされたものであることが，化学的に実証さ9）きることが分かりました 。

れました。このように，X 線を用いた化学分析

このヴェー・アルダシール遺跡から出土したによって，文化財に刻まれた目に見えないたくペルシャ帝国のガラスと，本研究で得られたガさんの情報を読み取り，起源などを考察するこラス碗の化学組成を比較した結果，3 つの組成とが可能となります。

グループのうちの“Sasanian 2”というグルーこうした文理融合型の研究は，筆者ら化学者プの組成と非常によく一致することが明らかとだけの力ではなく，考古学者の協力があって初なりました。このグループのガラスは，ほかのめて実現するものです。本研究では，岡山市立2 グループと比べて Mg 含有量に富む植物灰をオリエント美術館学芸員の四角隆二氏から多く使用しており，またシリカ源（シリカを主成分の助言を賜りました。記して謝意を表します。

れきとする砂や礫 ）に由来する鉄（Fe）やチタンまた，貴重なガラス碗の破片を分析する機会を（Ti）などの不純物が非常に少ないという特徴与えてくださった，国立科学博物館の若林文高があります。こうした化学組成の特徴が，奈良先生に厚く御礼申し上げます。の古墳で見付かったガラス碗とペルシャ帝国の参考文献

王宮で出土したガラスの間で，主成分の元素から微量成分の元素まできれいに一致したのです。この化学組成の一致は，先述したような植物灰の利用を示す結果よりも，より具体的かつ確実にこのガラス碗の起源がペルシャ帝国にあることを物語っています。
このガラス碗，そして化学組成の一致が見られた“Sasanian 2”グループのガラスは，不純物が少ないシリカ源を使用していますが，これは透明度が高くより美しいガラスを作るために，原料の選別や精製が行われたことを示しています。またヴェー・アルダシール遺跡で出土したガラスの中には，製品になる前の未加工のげんガラス塊（原ガラス）も含まれていました。こ
うした原ガラスの存在は，この遺跡やその近郊でガラス生産が行われていたことを示すものです。あるいは奈良の古墳に供えられたこのガラ

1）深井晋司，ペルシアのガラス，東京新聞出版局（1983）
2）由水常雄，ガラスと文化 その東西交流，NHK出版（1997）3）谷 一 尚， ガ ラ ス の 考 古 学， 第 2 版， 同 成 社（2007）
4）中井泉，古代文化財の謎をとく─ X 線で見えてくる昔のこと─，東京理科大学近代科学資料館（2013）5）阿部善也，古代ガラス─色彩の饗宴─，MihoMuseum，pp.265─277（2013）6）奈良県立橿原考古学研究所，新沢千塚 126 号墳，奈良県教育委員会（1977）
7）小田幸子，新沢千塚 126 号墳，奈良県教育委員会，pp.84─90（1977）.
8）白瀧絢子，中井泉，国立科学博物館研究報告
E 類：理工学，34，61─71（2011）9）Mirti, P., Pace, M., Malandrino, M., and Negro
Ponzi, M., J. Archaeol. Sci., 36, 1061─1069（2009）ス碗も，かつてペルシャの王宮に仕えたガラス（東京理科大学）職人の手によって，首都近郊のガラス工房で作

Isotope News2015 年 3 月号

No.73145